241 



In der oben beschriebenen MagnetisirungSHpir;ile der magnetisirendeu 

 Wirkung von Groveschcn Elementen im Sinne ihres bisherigen töag- 

 tetiBmus aösgösdtzt nahmen Bie die speeifischen Magnetismen an 

 1 = 266; und II = 65,5. In der That ist also das .-ins der Uöttgcr- 

 schen Lösung erhaltene Eisen des permanenten Magnetismus in viel 

 höherem Grade fähig als das Jacobische. Wenn aber an letztem gar 

 kein solcher gefunden wurde, so lag das nur an der Unzwcckmässig- 

 keit dss Jakobischen Apparates. Der ästige Magnet zeigte sich auch 

 bei weitern Versuchen mit Coercitivkraft wohl begabt, in der Mag- 

 netisirungsspirale konnte er durch galvanische Ströme und durch 

 die Funkenschläge einer Holzschcn Maschine nach Belieben mit per- 

 manentem Magnetismus versehen werden. Es war nun noch zu unter- 

 suchen, ob der Böttgersche Niederschlag als materiell verschieden 

 eine grössre Coercitivkraft besass als der aus der Jacobischen Lö- 

 sung gewonnene oder ob lediglich die verschiedene Form der beiden 

 Niederschläge ihre ungleiche Coercitivkraft bedingte. Deshalb wurden 

 aus beiden Lösungen möglichst gleichartige Niederschläge darge- 

 stellt. Der elektrolytische Strom wurde wieder durch ein Leclanche. 

 Element erzeugt, aber durch Einschaltung eines Widerstandes von 

 20 QE. soweit geschwächt, dass die Wasserstoffentwicklung gering 

 war. Die sich abscheidenden Blasen wurden mit einem Pinsel ent- 

 fernt. Die beiden ersten so erhaltenen Niederschläge III aus Bött- 

 gerscher, IV. aus Jacobischer Lösung wurden jeder für sich direct 

 zwischen den Magnetpolen dargestellt. Das Gewicht von III war 

 4,105 Gr., das von IV 1,405 Gr. Bei allen folgenden Versuchen 

 wurde jedesmal ein Magnetpaar zugleich an dem Apparat erzengt 

 und durch ein gleichzeitig eingeschaltetes Kupfervoltameter ermittelt, 

 welche Eisenmenge auf den Kathoden zu erwarten war. Als solche 

 dienten polierte Messingstäbe von 130 Mm. Länge. So wurde aus 

 der Böttgerschen Lösung der Magnet V 1,062 Gr. schwer und aus 

 der Jacobischen VI 1,316 Gr. schwer erhalten, während nach dem 

 Voltameter 1,100 Gr. Eisen hätten niedergeschlagen werden sollen, 

 Die Magnete III und V waren vollkommen blank und silberweiss, 

 IV und VI aber schwarz, matt, warzig. Die speeifischen Magnetis- 

 men waren bei III 1084, bei IV 49,9, bei V 1225 und bei VI 61,6 

 und nach dem Magnetisiren in der Spirale bei III 1150, bei IV 57,7- 

 bei V 1261, bei VI 73,5. Statt der Jacobischen Lösung wurde nun 

 eine von Eisenchlortir gewählt, wieder 2 Magnetpaare nach einan- 

 der dargestellt, im ersten Versuch sollten 0,436 Gr. Eisen gewonnen 

 werden, Magnet VII aus Böttgerscher Lösung wog 0,416 Gr., VIII 

 aus Eisenchlorür 0,411 Gr., ein zweiter Versuch waren 0,746 Gr. 

 Eisen zu erwarten, Magnet IX aus Böttgerscher Lösung war 0,716 

 Gr., X aus Eisenchlorür 0,660 Gr. Die speeifischen Magnete dieser 

 Stäbe waren VII 1419, VIII 157,9, IX 911,4, X 215 und nach dem 

 Magnetisiren in der Spirale hatte IX 1466 und X 267. Wieder waren 

 VII und XI silberweiss glänzend, VIII und X hellgrau, matt mit 

 dunklen Längsleisten. Eine solche von VIII abgesprengte Leiste 



Zeitsclir. f. d. ges. Naturw. Bd. XLIV. 1874, 16 



